Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



181 



F. Reinitzer 1 ) hat 1911 mitgeteilt, daB die Flachsbastzelle auch 

 durch eine feine Langsstreifung charakterisiert sei, welche, im Mikro- 

 skop gesehen, sehr steil in der Richtung von rechts unten nach links 

 oben verlauft und bei Anwendung von Quellungsmilteln deutlicher wird 

 (Fig. 36^4). Auch zeigt nach Reinitzer der Innenraum der Flachsbast- 

 zelle bin und wieder stellenweise Erweiterungen, welche mit Protoplasma 

 erfiillt sind (Protoplasmaknutchen) (Fig. 36 B, a.). Diese erweiterten 

 Hohlriiume, bzw. die Protoplasmaknotchen sollen fur die Leinenfaser 

 charakteristisch sein, der Hanffaser hingegen fehlen, so daB nach 

 der Ansicht Reinitzers hierin ein 



./ . f . ' 



neues Kennzeichen gegeben ist, welches 

 die Leinenfaser von der Hanffaser unter- 

 scheidet. 



Durch Kupferoxydammoniak wird 

 die Zellwand der Flachsbastzelle zuerst 

 stark aufgetriebeu, so daB der Durch- 

 messer der Zelle oft eine GruBe von 

 55 , annimmt. Die Membran erscheint 

 dabei gerade oder schief parallelstreifig 

 und manchmal, wegen der gruBeren 

 Resistenz der auBeren Zellwandpartien 

 gegenuber den inneren, sogar blasen- 

 formig aufgetrieben. Die blasenfurmige 

 Auftreibung der Zellwand bei Einwirkung 

 dieses Reagens kann mithin nicht als 

 Unterschied zwischen Baumwollen- und 

 Leinenfaser gelten (vgl. hieruber bei 

 Baumwolle p. 121). Die Zellwand ver- 



flieBt nach kurzer Zeit im ReagenS, und ammoniak. i Innenschlanch, V nach Ein- 

 . . wirkung von Kupferoxydammoniak zuruck- 



nur em me fehlender ProtOplasmarest bleibende Reste der Innenschlauche. 



bleibt als diinner, etwas gelblich gefarb- 



ter, selten gerade gestreckter, in der Regel wellig gebogener Schlauch 

 (Innenschlauch) in der blauen, schleimigen Masse zuruck 2 ). Nach einiger 

 Zeit wird der Innenschlauch zerstiickelt und schlieBIich in eine fein- 

 kornig-gelatinuse Masse verwandelt (Fig. 37). Wenn Reste der Interzellular- 

 substanz (Mittellamellen) den Bastfasern anhaften (im Werg oder in ge- 

 ringen Flachssorten) und diese noch rund umgeben, so werden dieselben 



1) Friedrich Reinitzer, Beitrag zur Kenntnis des Baues der Flachs- und Hani- 

 faser. Archiv fur Chemie und Mikroskopie, 19H, Sonderabdruck, p. 2. 



2) Die wellenformige Krummung des Innenschlauches kommt durch Verkiirzung 

 der quellenden Zellulosemasse, mit welcher der Schlauch in der Regel noch innig 

 verbunden ist, zustande (s. oben p. \M}. 



I 



Fig. 37. Vergr. 4110. Fragment einer Leinen- 

 bastze iie na ch Behandlung mit Kupferoxyd- 



